TCVN12425-2:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12425-2:2018 (ISO 9692-2:1996) về Hàn và các quá trình liên quan - Các kiểu chuẩn bị mối nối - Phần 2: Hàn hồ quang dưới lớp trợ dung cho thép TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12425-2:2018 ISO 9692-2:1996 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - CÁC KIỂU CHUẨN BỊ MỐI NỐI - PHẦN 2: HÀN HỒ QUANG DƯỚI LỚP TRỢ DUNG CHO THÉP Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged arc welding of steels Lời nói đầu TCVN 12425-2:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 9692-2:1998. TCVN 12425-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 12425 (ISO 9692) Hàn và các quá trình liên quan - Các kiểu chuẩn bị mối nối bao gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 12425-1:2018 (ISO 9692-1:2013), Phần 1: Hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy, hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, hàn khí, hàn TIG và hàn chùm tia cho thép; - TCVN 12425-2:2018 (ISO 9692-2:1998), Phần 2: Hàn hồ quang dưới lớp trợ dung cho thép. Bộ tiêu chuẩn ISO 9692 Welding and allied processes – Types of joint preparation còn có các tiêu chuẩn sau: - ISO 9692-3:2016, Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of aluminium and its alloys; - ISO 9692-4:2003, Part 4: Clad steels. HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - CÁC KIỂU CHUẨN BỊ MỐI NỐI – PH Ầ N 2: HÀN HỒ QUANG DƯỚI LỚP TRỢ DUNG CHO THÉP Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged arc welding of steels 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ki ể u chuẩn bị mối nối đ ối với hàn hồ quang dưới lớp trợ dung với điện cực dạng dây (quá trình 121 theo TCVN 8524 (ISO 4063)) cho thép. Tiêu chuẩn n à y chỉ áp dụng cho các vị tr í h à n PA và PB theo TCVN 6364. Trong trường hợp sử dụng vị trí PC, cần có chuẩn bị đặc biệt. Tiêu chu ẩ n này áp dụng cho các mối hàn thấu hoàn toàn. Đối với các mố i hàn thấu một phần, các ki ể u chuẩn bị mối nối, h ì nh dạng và kích thước có thể khác so với các đề xu ấ t được liệt kê nếu chúng được quy định trong tiêu chuẩn áp dụng liên quan hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan. Nếu chân được hàn bằng một quá trình hàn hồ quang khác (xem TCVN 8524 (ISO 4063)), nên tính đến việc chu ẩ n bị mối nối theo TCVN 12425-1 (ISO 9692-1). 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất c ầ n thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố th ì áp dụng phiên b ả n được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các b ổ sung, sửa đổi (nếu có). TCVN 6364 1) , Hàn và các quá trình liên quan - Vị tr í hàn; TCVN 7506-1 (ISO 3834-1), Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng ch ả y kim loại - Phần 1: Tiêu chí lựa chọn mức yêu cầu phù hợp; TCVN 7506-2 (ISO 3834-2) Yêu cầu chất lượng đối vớ i hàn nóng chảy kim loại - Phần 2: Yêu cầu ch ấ t lượng toàn diện; TCVN 7506-3 (ISO 3834-3) Yêu cầu chất lượng đối v ớ i hàn nóng chảy kim loại - Phần 3: Yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn; TCVN 7506-4 (ISO 3834-4) Yêu cầu ch ấ t lượng đối với hàn nóng ch ả y kim loại - Phần 4: Yêu cầu chất lượng cơ bản; TCVN 8524 (ISO 4063), Hàn và c á c quá trình liên quan - Danh mục các quá trình hàn và ký hiệu số tương ứng; TCVN 8986-1 (ISO 15609-1), Đặc tính kỹ thuật và sự ch ấ p nhận các quy trình hàn kim loại - Đặc t í nh kỹ thuật của quy tr ình hàn - Ph ầ n 1: Hàn hồ quang; TCVN 12425-1 (ISO 9692-1), Hàn và các qu á trình liên quan - Các kiểu chuẩn bị mối nối - Ph ầ n 1: Hàn hồ quang tay điện cực nóng ch ả y, hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong m ô i trường kh í b ả o vệ, hàn kh í , hàn TIG và hàn chùm tia cho thép; ISO 2553:1992, Welded, brazed and soldered joints - Symbolic representation on drawings (Liên kết hàn v ả y cứng và hàn v ả y mềm - Trình bày ký hiệu trên bản vẽ). 3 Vật liệu Các chuẩn bị mối nối được khuyến nghị trong tiêu chuẩn này phù hợp cho t ấ t cả các loại thép hàn được . 4 Kiểu chuẩn bị mối nối Các kiểu chuẩn bị mối nối và các kích thước khuyến nghị được quy định trong Bảng 1 và Bảng 2. Các khe hở ở chân được nêu trong tiêu chu ẩ n n à y là các khe h ở đã xu ấ t hiện sau khi hàn đính, nếu được sử dụng. Tiêu chuẩn này không đưa ra các kích thước hoặc loại vật liệu đệm lót có thể được sử dụng. Các đường h à n lót đáy cũng có th ể được sử dụng làm đệm lót. Chúng có thể ả nh hưởng đến các yêu c ầ u chất lượng đối với việc hàn (theo phần liên quan của bộ TCVN 7506 (ISO 3834)) và đối với sự chuẩn bị như đã cho trong Bảng 1 và Bảng 2. Đệm lót phải là một phần của đặc tính kỹ thuật của quy tr ì nh hàn theo TCVN 8986-1 (ISO 15609-1). Theo tiêu chuẩn áp dụng hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan, có thể cần thiết m ài xỉ hàn trước khi thực hiện hàn đường tiếp theo. CH Ú THÍCH: Các số tham chiếu được xác định theo quy tắc sau: Chữ số đầu tiên tương ứng với số của bảng; chữ s ố hoặc nhóm số thứ hai tương ứng với số trong ISO 2553; d ấ u hiệu thứ ba, được biểu thị bằng một chữ cái, t í nh đến các bi ế n thể của chuẩn bị m ố i nối. Bảng 1 - Chuẩn bị mối nối đối với các mối hàn giáp mép, hàn một phía Mối hàn Chu ẩ n bị mối nố i Vị tr í hàn (phù hợp với TCVN 6364) Lưu ý Số tham chiếu Chiều dày chi tiết hàn t mm Tên gọi Ký hiệu (phù hợp v ớ i ISO 2553) Minh họa Mặt cắt ngang Góc α, β Khe h ở b Bán k í nh R mm Chiều dày c ủ a mặt chân c mm Chiều sâu của phần chu ẩ n bị h mm 1.2 3 ≤ t ≤ 12 Mối hàn giáp mép vuông góc - b ≤ 0,5 t tối đa 5 - - PA C ó đệm lót Chiều d à y tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0 , 5 t 1.3 10 ≤ t ≤ 20 M ối hàn giáp mép chữ V đơn 30° ≤ α ≤ 50° 4 ≤ b ≤ 8 c ≤ 2 - PA Có đệm lót Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t 1.14 t > 20 Mối hàn giáp mép chữ V đơn được tạo sườn dốc 4° ≤ β ≤ 10° 10 ≤ b ≤ 25 - - PA Có đệm lót Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t 1.3.3 t > 12 Mỗi hàn giáp mép chữ V đơn có ch â n chữ V 60° ≤ α ≤ 70° 4° ≤ β ≤ 10° 1 ≤ b ≤ 4 0 ≤ c ≤ 3 4 ≤ h ≤ 6 PA Đường hàn lót đáy được hàn bằng quá tr ì nh hàn tùy chọn 1.3.7 t ≥ 12 Mối hàn gi á p mép chữ U đơn có chân chữ V 60° ≤ α ≤ 70° 4° ≤ β ≤ 10° 1 ≤ b ≤ 4 5 ≤ R ≤ 10 0 ≤ c ≤ 3 4 ≤ h ≤ 6 PA Đường hàn l ó t đáy được hàn bằng quá tr ì nh h à n tùy chọn 1.7 t ≥ 30 Mối hàn giáp mép chữ U đơn 4° ≤ β ≤ 10° 1 ≤ b ≤ 4 5 ≤ R ≤ 10 2 ≤ c ≤ 3 - PA Có đệm lót Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t 1.4 3 ≤ t ≤ 16 Mối hàn giáp mép vát côn đơn 30° ≤ β ≤ 50° 1 ≤ b ≤ 4 c ≤ 2 - PA PB Có đệm lót Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t 1.15 t ≥ 16 M ố i hàn giáp mép vát côn đơn được tạo sườn d ốc 8° ≤ β ≤ 10° 5 ≤ b ≤ 15 - - PA PB Có đệm lót Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t 1.8 t ≥ 16 Mối hàn giáp mép chữ J đơn 4° ≤ β ≤ 10° 2 ≤ b ≤ 4 5 ≤ R ≤ 10 2 ≤ c ≤ 3 - PA PB Có đệm lót Chiều dày tối thiểu cho đệm lót: 5 mm hoặc 0,5 t Bảng 2 - Chuẩn bị mối nối đối với các mối hàn giáp mép, hàn hai phía Mối hàn Chuẩn bị mố i nối Vị tr í h à n (phù hợp với T C VN 6364) Lưu ý Số tham chiếu Chiều dày chi tiết h à n t mm Tên g ọi Ký hiệu (phù hợp v ớ i ISO 2553) Minh họa Mặt cắt ngang Góc α, β Khe h ở b Bán k í nh R mm Chiều dày của mặt chân c mm Chiều sâu c ủ a phần chu ẩ n bị h m m 2.2 3 ≤ t ≤ 20 Mối hàn giáp mép vuông góc - b ≤ 2 - - PA Chiều rộng khe hở phải được giữ trong phạm vi dung sai nhỏ 2.5.9 10 ≤ t ≤ 35 Mối hàn giáp mép chữ Y đơn với mặt chân rộng và đường hàn lót 30 ° ≤ α ≤ 60 ° b ≤ 4 4 ≤ c ≤ 10 - PA Đường hàn lót đáy có th ể được hàn bằng quá tr ì nh hàn nóng chảy khác 2.5.2 10 ≤ t ≤ 20 M ố i hàn gi á p mép chữ V đơn cùng với mối hàn giáp mép vuông g óc 60 ° ≤ α ≤ 80 ° b ≤ 4 5 ≤ c ≤ 15 - PA Đường hàn lót đáy có th ể được hàn bằng quá tr ì nh hàn nóng chảy khác 2.5.5 t ≥ 16 Mối h à n giáp mép chữ V kép với mặt chân rộng 30 ° ≤ α ≤ 70 ° b ≤ 4 4 ≤ c ≤ 10 h 1 = h 2 PA - 2.7.9 t ≥ 30 Mối hàn giáp mép chữ U đơn v ớ i đường hàn lót 5° ≤ β ≤ 10° b ≤ 4 5 ≤ R ≤ 10 4 ≤ c ≤ 10 - PA 2.7.7 t ≥ 50 Mối hàn giáp mép chữ U kép 5° ≤ β ≤ 10° b ≤ 4 5 ≤ R ≤ 10 4 ≤ c ≤ 10 h = 0,5 (t-c) PA Kiểu chu ẩ n b ị mối n ố i này cũng có thể được tạo ra một cách b ấ t đối xứng theo cách tương tự như mối hàn chữ V kép b ấ t đối xứng 2.6.6 t ≥ 12 Mối hàn giáp mép vát côn kép v ớ i mặt chân rộng 30° ≤ β ≤ 50 ° b ≤ 4 4 ≤ c ≤ 10 - PA PB Kiểu chuẩn b ị mối nối này c ũ ng có th ể được tạo ra một cách b ấ t đối xứng theo cách tương tự như mối h à n chữ V kép bất đối x ứ ng. Đường h à n lót đáy có th ể cần thiết 2.8.9 t ≥ 20 Mối hàn giáp mép chữ J đơn v ớ i đường hàn ló t 5° ≤ β ≤ 10° b ≤ 4 5 ≤ R ≤ 10 4 ≤ c ≤ 10 - PA PB Đường h à n lót đáy có th ể cần thiết 2.4.9 t < 12 M ố i hàn giáp mép vát côn đơn với đường h à n lót 30° ≤ β ≤ 50 ° b ≤ 4 c ≤ 2 - PA PB Đường h à n lót đáy có th ể cần thiết 2.8.8 A t ≥ 30 Mối h à n giáp mép chữ J kép 5° ≤ β ≤ 10° b ≤ 4 5 ≤ R ≤ 10 2 ≤ c ≤ 7 - PA PB Kiểu chuẩn bị mối nối này cũng có th ể được tạo ra một cách bất đ ố i xứng theo cách tương tự như mối hàn chữ V kép bất đối xứng. Đường hàn lót đáy có thể c ầ n thiết 2.8.8 B t ≤ 12 Mối hàn giáp mép chữ J kép đối với quá trình h à n một lớp hàn - b ≤ 2 5 ≤ R ≤ 10 2 ≤ c ≤ 3 - PA PB Chuẩn bị m ố i nối đối với quá trình h à n một lớp hàn 2.8.8 C t > 12 Mối hàn giáp mép chữ J kép đối với quá trình h à n nhiều lớp hàn 5° ≤ β ≤ 10° b ≤ 4 5 ≤ R ≤ 10 2 ≤ c ≤ 7 - PA PB Chu ẩ n bị mối nối đối với quá trình hàn nhiều lớp hàn Đường hàn lót đáy có th ể cần thiết 1) TCVN 6364 hoàn toàn tư ơn g đương với ISO/FDIS 6947.